410 Otto Bloch. 



von Untersuchungen ein Glied hinzuzufügen, mit Freude Folge geleistet. 

 — Es sei mir gleich an dieser Stelle gestattet, ihm meinen wärmsten 

 Dank dafür auszusprechen, dass er auch im weiteren Verlauf meiner 

 Arbeit mir stets mit Anregungen und wertvollen Ratschlägen zur 

 Seite gestanden ist und mich in jeder Beziehung in meinem Unter- 

 nehmen zu fördern suchte. — 



Die NicTxel-KohaJt-Legieruuge)i. 



Die Zahl der ferromagnetischen Körper ist sehr gering. Eisen, 

 Nickel und Kobalt galten bislang als die einzigen reinen Metalle 

 dieser Gruppe, bis kürzlich mein 1. Kollege Dr. E. Kuh nachgewiesen 

 hat, dass auch chemisch reines Mangan zu den ferromagnetischen 

 Metallen zu zählen ist. ^) 



Mit dem reinen Nickel und Eisen hatte sich beim Beginn dieser Arbeit 

 Prof. Weiss bereits selbst in noch unveröffentlichten Arbeiten beschäf- 

 tigt, ebenso lag eine Studie über die Legierungen dieser beiden Metalle 

 bei Temperaturen unter der des magnetischen Umwandlungspunktes 

 vor"^), und die Untersuchung derselben bei höhern Temperaturen war in 

 Arbeit^). Das reine Kobalt und seine Legierungen waren bis dahin 

 noch nie genauer untersucht worden. Ich stellte mir daher die 

 Aufgabe, die Nickel-Kobalt-Legierungen genauer zu untersuchen und 

 zwar sowohl unterhalb als auch oberhalb des magnetischen Um- 

 wandlungspunktes. 



Diese Aufgabe bot in verschiedener Hinsicht besonderes Interesse. 

 Abgesehen davon, dass das reine Kobalt schon bei gewöhnlicher Tempera- 

 tur eigenartige Abweichungen von dem Verhalten von Nickel und Eisen 

 gezeigt hatte ^), bieten die Legierungen von Nickel und Kobalt unter den 

 aus zwei ferromagnetischenKomponenten gebildeten Legierungen das ein- 

 zige Beispiel für eine kontinuierliche Mischbarkeit der Komponenten nach 

 Typus I von Roozeboom. Solche Legierungen bestehen bei genügend 

 langsamem Abkühlen auch im festen Zustand aus völlig homogenen 

 Mischkristallen ; sie stellen nach dem bezeichnenden Ausdruck von 

 Van't Hoff eine „feste Lösung" dar. Aber speziell diese Legierungen 

 zeichnen sich noch dadurch aus, dass ihr Schmelzintervall nach den 

 Untersuchungen von Guertler & Tammann^) äusserst klein und 

 mit den verschiedenen Konzentrationen konstant bleibt, was auf eine 



') E. Kuh. Die Darstellung des ehem. reinen Mangans und die Bestimmung 

 der wichtigsten physikal. Konstanten de.'iselbeu. Diss. Zürich. 1911. Polyt. Schule. 



-) F. Hegg. Etüde thermomagnetique sur les ferro-nickels. These. Zürich. 

 i:cole polyt. 1910. Oder: Arch. phys. nat. (4) t. XXIX. 1910. 



*) P. Weiss und G. Foex; Arch. phys. nat. (4) t. XXXI. 1911. 



*) P. Weiss; Arch. phys. nat. (4) t. XXIX. 1910. S. 175 bis 203. 



^) W. Guertler & G. Tarn mann; Über die Legierungen des Kobalts und 

 Xickels. Ztschr. f. anorg. Chemie (42) 1904. 



